UBER DAS TITAN. 



207 



in einem Strom von getrocknetem Wasserstoflgas einer heftigen Gliibhitze aus 



setzt und in dem Gasstrora erkalten lasst. Noch unter der Gliihhitze beginnt 

 der Theil vom StickstoiF, den die Verbindung verliert, in Form von Ammo- 

 niak wegzugehen, was also ein neuer Fall von Ammoniak-Bildung ist. Hat 

 man das kupferrolhe Stickstofftilan in glanzenden Blatlern angewendet, so er- 

 halt man die neue Verbindung in schon messinggelben , fast goldfarbenen, 

 stark melallglanzenden Blattchen. Pulverformig ist sie bronzefarben, metallisch 

 schimmernd. 



0,36G5 Grm. gaben beim Verbrennen 0,452 Tilansaure. 

 ; 213 Grm. von anderer Darstellung gaben ; 262 Titansiiure. 

 Diess gibt: .•« • 





o 



I. II. Berechnct nach Ti 5 Pf 3 



Titan 74,13 73 ; 94 74,16 



Slickstoff 25,87 26,06 25,84. 



Dieselbe Verbindung scheint zu entstehen, wenigstcns der Farbe nach 

 zu urtheilen, wenn man Titansaure in einem Strom von Cyangas oder von 

 Blausauredampf gliiht. In beiden Fallen erhalt man einen metallglanzenden 

 Korper, ungefahr von der Farbe von Glockenmetall, aber innig gemengt mit 

 Kohle, welehe wohl auch die Abweichung in der Farbe bedingt. Bei der 

 Darstellung mit Blausauredampf bildete sich Cyanammonium und die Stuckchen 

 waren meist mit russartiger Kohle belegt. Bei der mit Cyangas dar 

 dagegen war keine Kohle sichtbar. Sie kam aber zum Vorschein und blieb 

 zuriick, als die Verbindung in Chiorgas verbrannt wurde. Hierbei bildete 

 sich nur Titanchlorid und keine Spur der krystallisirien Cyanid -Verbindung, 

 zum Beweise, dass dieses Stickstofftitan das in den Wiirfeln enthaltene Cyan- 

 titan nicht enthalt. Auffallend ist es indessen ; dass es auf diesem Wege nicht 

 entsteht. 



Dieselbe Verbindung scheint ferner zu entstehen, wenn man das dunkel 



violette Stickstofftitan in einem mit Kohlenpulver umgebenen Porzellantiegel 



einer einstiindigen Nickelschmelzliilze ausselzt. Allein die Verwandlung bleibt 



nur unvollstandig , wie bei einem Versuch der Gewichtsverlust von nur 3,6 



Procent und unter dem Mikroskop die nicht gleichformige Beschaffenheit des 



schwach zusammengesinterten , aber vollig metallisch glanzenden, besonders 



Aa2 



